126 



LE NATURALISTE 



seraient susceptibles d'être également employés, si leur 

 rareté, d'une part, l'ignorance dans laquelle on se trouve 

 relativement à leurs propriétés, d'autre part, n'étaient 

 autant d'obstacles. Ils pourraient cependant, au point de 

 vue de leur fusibilité, être utilisés comme l'Albite et 

 rOrthose. 



L'Orthose de Norvège est la plus recherchée, parce 

 qu'elle est généralement très constante comme compo- 

 sition ; en outre elle ne contient toujours que très peu 

 d'oxyde de fer. 



Celle de Bretagne est également très recommandable. 



En revanche celle des Pyrénées doit être complètement 

 rejetée par les céramistes et les verriers. L'Orthose, qui 

 est exploitée depuis quelques années à Louhossoa, offre 

 de telles irrégularités dans sa composition, qu'elle ne 

 doit être employée qu'avec la plus grande circonspec- 

 tion. .J'ai pu rn'ea rendre compte à la suite de plusieurs 

 analyses que j'ai faites sur des échantillons prélevés sur 

 des masses importantes. 



Dans une masse de plusieurs tonnes, j'ai observé 

 qu'il s'y trouvait des blocs d'une pureté presque absolue, 

 tandis que beaucoup d'autres, et souvent en quantité 

 dominante, contenaient des veines épaisses de peroxyde 

 de fer qui les rendaient absolument inutilisables. 



Rôle de rOrthose dans les arts] du feu. — Le Feldspath 

 orthose se vitrifie complètement à L200° en un verre 

 incolore, transparent. La présence de peroxyde de fer 

 peut lui donner une teinte verdâtre. 



Il constitue le fondant par excellence, que l'on doit 

 introduire dans toute pâte à porcelaine, pour en dé- 

 terminer la vitrification. 



Le caractère propre de la porcelaine est, en effet, 

 d'être vitrifiée, or le Kaolin étant un élément essentielle- 

 ment réfractaire et fusible à une température très supé- 

 rieure à celle de la cuisson de la porcelaine, il est néces- 

 saire de lui adjoindre une matière vitrifiable qui tienne 

 lieu en même temps de dégraissant, afin de corriger 

 l'excès de plasticité de l'argile. 



Cette matière est l'Orthose. 



Si nous mélangeons intimement : 



Kaolin 30 



Orthose 50 



nous obtiendrons une porcelaine qui se vitrifie (qu'on se 

 garde surtout de confondre la vitrification avec la fusion) 

 à 1.200° et qui se rapprochera beaucoup de la porcelaine 

 chinoise. 



La porcelaine dure (Sèvres, Limoges, etc.), dont le 

 point de cuisson est à 1.400°, se fait également d'un 

 mélange de Kaolin et de Feldspath, mais il est néces- 

 saire dans la pratique, d'avoir des pâtes de composi- 

 tions variées et, à cet effet, on ajoute un troisième 

 élément, le quartz (et quelquefois un quatrième, la 

 craie). 



G. Vogt, qui a fait une étude spéciale des pâtes à por- 

 celaine, a établi que les proportions extrêmes de Kaolin, 

 Feldspath et Quartz, étaient comprises, pour obtenir 

 une pâte pratiquement possible, dans les limites sui- 

 vantes : 



Kaolin 65 à 35 



Feldspath orlhosc 20 à 40 



Quariz 15 à 23 



La première de ces pâtes demandera pour se vitrifier 

 une température de 1.500° et l'autre une température de 

 1.350° seulement. 



Les pâtes à faïence ne sont pas vitrifiées comme celles 

 de la porcelaine, mais elles doivent cependant posséder 

 des éléments fusibles destinés à donner de la cohésion à 

 la masse et à communiquer à la pâte des propriétés 

 spéciales, lui permettant de supporter certaines glaçures. 

 On leur incorpore donc du Feldspath ; en voici un 

 exemple : 



Argile blanche 25 



Kaolin 23 



Quartz 30 



Feldspath oi-lhose 20 



Le Feldspath est aussi employé dans la préparation 

 des glaçures destinées à ces faïences feldspathiques dont 

 je viens de donner un exemple. 



A cet efl'et, on le mélange avec du Quartz, du Minium, 

 du Borax, du Carbonate de soude et de la Craie; on 

 fond le tout, on broie et on applique sur la faïence par 

 les procédés ordinaires. 



La proportion des éléments doit être telle que la 

 glaçure puisse être parfaitement fondue à 1.070°, de 

 façon à acquérir ce beau glacé que tout le monde 

 connaît. 



Voici un exemple de glaçure : 



Feldspath 48 



Kaolin 6 



Quartz 12 



Ci-aie 8 



Minium 23 



Boiax cristallisé 10 



Enfin la présence du Feldspath orthose, dans les cou- 

 leurs employées en céramique, est quelquefois néces- 

 saire pour obtenir certains tons qui sont dus, alors, à 

 l'action simultanée [de la silice, de l'alumine et de la 

 potasse sur les oxydes métalliques colorants, particu- 

 lièrement sur l'oxyde de cobalt. Exemple : 



Feldspath oi-those 65 



Quai-tz 20 



O.xyde de cobalt 15 



Ces matières sont broyées ensemble, puis on les cuit 

 à 1.070°. Une couleur de cet ordre est utilisée pour la 

 décoration sous glaçure. 



L'emploi de l'Orthose (ou de l'Albite) dans l'industrie 

 verrière est beaucoup plus restreint que dans la céra- 

 mique : on l'introduit dans les verres que l'on veut 

 rendre alumineux, sans trop les durcir. Si en efl'et on ne 

 craint pas cet inconvénient, on peut ajouter du Kaolin 

 au lieu de Feldspath. 



PEGMATITE 



Les Feldspaths forment la base d'un certain nombre 

 de roches, entre autres de la Pegmatite qui est constituée 

 par un mélange dé 75 parties d'Orthose et de 25 parties 

 de Quartz. Ces chiffres ne sont pas toujours rigoureuse- 

 ment constants, mais les céramistes font en sorte de 

 n'employer que des Pegmatites répondant à la compo- 

 sition indiquée ci-dessous, 



La présence de cette forte proportion de Quartz dans 

 cette roche, fait qu'elle est bien moins fusible que 

 l'Orthose. 



La Pegmatite fond complètement en un verre transpa- 

 rent à 1.400°. 



